(Ang) > 
du pointement de 72° et s'éteignent chacun suivant cétte direction ; il suit 
de là que les deux moitiés d’une même branche, visibles simultanément, 
s'éteignent à 18° l’une de l’autre. 
» Cet angle peut être rapproché de celui que M. Nordenskiöld a attribué 
à la pyramide des cristaux de zircone quadratiques, qu'il a obtenus en 
employant le berax comme fondant. 
» On rencontre parfois des cristaux élémentaires isolés ou maclés à angle 
droit. | 
» Quand on opère au rouge vif et avec un poids de carbonate de soude 
égal à deux fois celui du zircon employé, la zircone cristallise au bout 
de quelques minutes au sein du fondant, Après lessivage à l’eau chaude, 
on recueille des lamelles hexagonales transparentes, parfois empilées 
comme celles du mica. Ces cristaux, comme les précédents, sont de la 
zircone, incolore lorsqu'elle est pure, jaune lorsqu'elle est chargée de 
platine par voie d’isomorphisme. | 
» L'opération réussit, quelle que soit la quantité de zircon employée. 
» Les lamelles hexagonales ainsi obtenues sont très difficilement atta- 
quables aux acides; leur poids spécifique, lorsqu’elles sont incolores, est 
égal à 4,9. Quand elles sont platinifères et suffisamment épaisses, elles 
agissent sur la lumière polarisée et s'éteignent parallèlement à l'un des 
côtés de l'hexagone; d’autres fois, les hexagones se montrent divisés en 
six secteurs striés chacun parallèlement au côté correspondant de l’hexa- 
gone, et s'éteignent suivant sa direction. Les formes élémentaires de w 
hexagones sont totalement différentes de celles qui ont été décrites 
ci-dessus. Ce sont des arborisations hexagonales. En lumière convergente, 
on a une croix avec anneaux circulaires et caractère négatif. ! 
» Il est permis de rapprocher ces phénomènes de ceux que pee 
la tridymite. Nous remarquerons, en outre, que les deux formes de zircone 
que nous avons obtenues paraissent incompatibles l’une avec Lise 
» Pour faire l’analyse de ces variétés de zircone, le procédé le pie 
commode consiste dans l'emploi successif de l’acide fluorhydrique er 
l’acide sulfurique, pour. opérer la dissolution. gs 
» Le zircon d’Espaily, traité par deux fois son poids de carbona se 
e ; : - ss refroidissement 
soude pendant cinq minutes au rouge vif, a fourni, après re Aa su 
et lessivage, un poids de lamelles hexagonales de zircone, represen 
sensiblement la totalité de la zircone contenue dans le minéral. aa 
» 0%,005 de zircone suffisent pour fournir l’un ou l’autre des p Rae 
cristallins décrits ci-dessus, ou un mélange des deux. On a donc 14 
